SÉA.NCE DU 27 NOVEMBRE I922. I069 



corps gazeux au rouge comme le phosphore et le soufre subsistent, des 

 traces de gaz plus difficiles à caractériser peuvent subsister. 



Tandis que le fer électrolylique chaufTé à 900** cristallise facilement au 

 refroidissement en gros éléments a, la cristallisation en gros éléments n'a 

 plus lieu si la température de chaufTage atteint 1000° ou est prolongée à 95o°. 

 Stead et Garpenter admettent qu'il faut atteindre 1000" pour que les der- 

 nières traces de phase a se dissolvent rapidement dans la phase y déjà 

 formée, l'absence de germes a rend ainsi lente la cristallisation au refroi- 

 dissement. Cette hypothèse implique que le fer rigoureusement pur subit 

 sa transformation a en y au-dessus de 1000''. 



Si l'on observe, d'une partla relation établie par Curie entre le coefficient 

 d'aimantation et la température d'un fer doux au-dessous de Qoo'', d'autre 

 part la relation liant la température à la quantité de carbone nécessaire 

 pour faire passer la phase a à l'état de phase y, on observe entre ces deux 

 relations une analogie frappante. 



La quantité de carbone nécessaire pour transformer la phase a en phase y 

 correspond à la teneur en carbone de la phase y saturée de phase a. 



Températures. 



808. 833. 860. 885. 912. 



(Coefficients d'aimantation xio(') 655 ^3ç) 288 119 ^b 



Teneurs en carbone pour 100 X 2000 (-). . 5oo 4o<> 3oo i/jo 60 



La rapide décroissance, lorsque la température s'élève de la teneur en 

 carbone de la phase y saturée de phase a, nous (Charpy et Grenet) faisait 

 déjà douter, il y a vingt ans, de la possibilité d'atteindre vers gSo** la limite 

 de transformation a en y du fer pur. 



Le fait que la solubilité de la phase a dans la cémentite suive une loi ana- 

 logue à l'aimantation, aimantation qui décroit d'une façon continue, permet 

 de supposer qu'on ne peut atteindre la limite de solubilité de la phase a dans 

 une quantité infiniment petite de cémentite, la transformation a en y du 

 fer pur qui correspond à cette limite serait donc irréalisable. 



Nous voyons qu'il y a un ensemble de faits qui permettent de penser 

 qu'au point de vue du diagramme des phases, les petites impuretés toujours 

 contenues dans les échantillons de fer que nous pouvons obtenir suffisent à 

 les différencier du fer rigoureusement pur. 



(') OËuvres de Curie, p. 3i4. Gaulhier-X'illars, 1908. 



C) Charpy et Grenet, Recherches sur la dilatation des aciers {Bulletin de la Société 

 d'Encouragement, avril 1908). 



